riivsinuK. ^!sr> 



hleau i|ui .suit l'ciilennu les iiioyeiiiies de luus ces ié.>ullat.>: 

 ceux-ci sont rapportés aux Jeux unités le plus .L,^éiiéralenieiil 

 admises iiiainteiiant i)ourIa mesure des conduclibililés, c'esl- 

 à-dire Punité de rAssocialion lirilamiique ou ohm. el Punilé 

 de Siemens. 



Résistance de 1 mètre Couductibilitts 

 tiur 1 millimètre carre rapportées 



Cl ohms. en unités l'argent. 



Argent pur recuit 0,015i 0,0161 100 



Cuivre recuit 0,0171 0,0179 90 



Ai-gent T^^%^ recuit 0,01 9;{ 0,0201 80 



Or pur recuit 0,0iil7 6,0227 71 



Aliiiiiiniuiii recuit 0,0309 0.0324 49,7 



Magnésium écroui 0,0423 0,0443 36,4 



Zinc pur recuit à 3o0 degrés. 0,0565 0,0591 27,5 



Zinc pur écroui 0,0594 0,0621 25,9 



Cadmium pur écroui .... 0,0685 0,0716 22,5 



Laiton recuit • 0,0691 0,0723 22,3 



Acier recuit . ' 0,1099 0,1149 14,0 



Ktain pur 0,1161 0,1214 13,;5 



Bronze d'aluminium recuit-. 0,1189 0,1243 13,0 



Ker recuit 0,1216 0,1272 12,7 



Palladium recuit 0,1384 0,1447 11,1 



Platine recuit 0,1575 0,1647 9,77 



Thallium 0,1831 0,1914 8,41 



Plomb pur 0,1985 0,2075 7,76 



Maillechort recuit ' 0,2654 0,2775 5,80 



Mercure pur 0,9564 1,0000 1,61 



On voit par la troisième colonne, qui donne les conduc- 

 tibilités spécillques de ces métaux rapportées à celle de l'ar- 

 gent, que les résultats obtenus par Tauteur ne dilTèrent que 

 peu de ceux qui ont été donnés par d'autres expérimen- 

 tateurs. 



* Des tréfileurs : cuivre 64,2; zinc 33, i ; plomb 0,4; étain 0,4. 

 2 Cuivre 90; aluminium, 10. 

 ^ Cuivre 50; nickel 2vt; zinc 25. 



